12 
Konrad Greulich. 
die von 0. C. Clifford gefundenen Resultate quantitativ zu¬ 
verlässig sind, bedarf noch der Bestätigung, da er z. B. für reines 
Kupfer x, = 1,2 angibt. Annähernd so hoch ist * für reines Kupfer 
sonst nirgends angegeben. Auch ist die Zahl der untersuchten 
Legierungen viel zu gering, um den Verlauf der Kurve genau er¬ 
kennen zu können. 
Besonders möchte ich darauf hinweisen, dass der bei den 
Kupfer-Zink-Legierungen erreichte Diamagnetismus nächst Wismut 
der höchste bisher beobachtete ist. Es ist möglich, dass vielleicht 
das Antimon einen ebenso hohen Diamagnetismus besitzt wie die 
Kupfer-Zink-Legierungen zwischen 30—35 % Kupfer. Er ist 
jedoch von verschiedenen Forschern sehr stark voneinander ab¬ 
weichend gefunden worden, wie man aus folgender Tabelle er¬ 
sehen kann, die aus den Tabellen von Landolt und Börnstein 
entnommen ist und neben Kupfer und Zink und einigen besonderen 
Legierungen aus beiden Metallen die Körper mit dem höchsten 
Diamagnetismus enthält. 
Es ist dem Kurvenzug nach wahrscheinlich, dass der be¬ 
obachtete Maximalwert (33,29 °/o) noch nicht der Maximalwert der 
Kurve ist, dass dieser vielmehr bei noch etwas geringerem Kupfer¬ 
gehalt, also vielleicht bei der Legierung CuZn 2 , das wären 
32,716 % Cu, liegt. 
Zum Vergleich: 
Substanz 
x • 10 6 Mittelwert 
Cu-Zn- 
-x. 10« 
Legierungen 
Wismut 
14 13 
13 | 
12 
4.5 4,6 
5.6 
3,8 
3.1 3,1 
2.6 2,4 
2.1 
1,3 1,5 
l,o 
1.7 ! 
0,7 0,82 
0,94 
0,80 0,73 
0,66 
Antimon 
Gold 
Quecksilber 
% Cu 
30,03 
33,29 
35,65 
96,78 
0,00 
4,77 
5,262 
4,371 
0,706 
0,877 
Silber 
Zink 
Kupfer 
238 
